﻿689 
  

  

  13. 
  lieber 
  die 
  Zusammensetzung 
  und 
  die 
  Constitution 
  

   des 
  Axinits. 
  

  

  Von 
  Herrn 
  C. 
  Rammelsberg 
  in 
  Berlin. 
  

  

  Als 
  ich 
  vor 
  fast 
  dreissig 
  Jahren 
  die 
  Zusammensetzung 
  des 
  

   Axinits 
  zu 
  ermitteln 
  versuchte*), 
  boten 
  die 
  Borsäure 
  und 
  die 
  

   Oxydationsstufen 
  des 
  Eisens 
  gewisse 
  Schwierigkeiten 
  dar. 
  Hin- 
  

   sichtlich 
  der 
  letzteren 
  glaubte 
  ich 
  damals 
  annehmen 
  zu 
  dürfen, 
  

   es 
  sei 
  nur 
  Eisenoxyd 
  vorhanden. 
  Ich 
  hatte 
  nämlich 
  gefunden, 
  

   dass 
  der 
  Axinit 
  nach 
  dem 
  Schmelzen 
  durch 
  Säuren 
  leicht 
  zer- 
  

   setzt 
  wird 
  , 
  und 
  da 
  ich 
  in 
  der 
  gelben 
  Auflösung 
  weder 
  durch 
  

   Goldchlorid 
  noch 
  durch 
  Kaliumeisencyanid 
  Reactionen 
  erhielt, 
  

   so 
  konnte 
  bloss 
  Eisen 
  o 
  xy 
  d 
  vorhanden 
  sein. 
  

  

  Das 
  Schmelzen 
  des 
  Axinits 
  erfolgte 
  im 
  Platintiegel 
  im 
  

   Windofen 
  ; 
  eine 
  Gewichtsabnahme 
  war 
  dabei 
  kaum 
  bemerkbar, 
  

   allein 
  das 
  geschmolzene 
  Mineral 
  bildete 
  eine 
  sehr 
  aufgeblähte 
  

   rothbraune 
  Masse, 
  und 
  es 
  ist 
  also 
  wohl 
  etwas 
  gewagt, 
  den 
  

   ursprünglichen 
  Oxydationszustand 
  des 
  Eisens 
  darin 
  noch 
  an- 
  

   zunehmen. 
  Gesetzt, 
  der 
  Axinit 
  verliert 
  einen 
  in 
  der 
  Hitze 
  

   flüchtigen 
  Bestandteil, 
  worauf 
  der 
  höchst 
  poröse 
  Zustand 
  deu- 
  

   tet, 
  und 
  sein 
  ursprüngliches 
  Eisenoxydul 
  wird 
  in 
  der 
  Glüh- 
  

   hitze 
  zu 
  Oxyd, 
  so 
  können 
  sich 
  möglicherweise 
  beide 
  Vor- 
  

   gänge 
  in 
  Bezug 
  auf 
  das 
  Gewicht 
  des 
  Minerals 
  gegenseitig 
  

   aufheben. 
  

  

  Dass 
  ein 
  Fall 
  dieser 
  Art 
  hier 
  stattfinde, 
  davon 
  haben 
  nun 
  

   in 
  der 
  That 
  neue 
  Versuche 
  den 
  Beweis 
  geliefert. 
  

  

  Axinit 
  von 
  Oisans 
  in 
  Form 
  groben 
  Pulvers 
  wurde 
  in 
  Pla- 
  

   tinfolie 
  eingehüllt 
  über 
  der 
  Lampe 
  vollständig 
  geschmolzen, 
  

   wozu 
  bei 
  2,656 
  kaum 
  eine 
  Viertelstunde 
  nöthig 
  war. 
  Nach 
  

   dem 
  ersten 
  schwachen 
  Glühen 
  trat 
  keine 
  Gewichtsänderung 
  ein, 
  

   nach 
  Beendigung 
  aber 
  ein 
  Verlust 
  = 
  0,04 
  =s 
  1,5 
  pCt., 
  

   der 
  später 
  über 
  dem 
  Gebläse 
  nicht 
  zunahm. 
  

  

  *) 
  Pogg. 
  Ann. 
  50, 
  363. 
  

  

  